SÉANCE DU 27 JUIN 1910. lySS 



définis. Il est donc étonnant que ces alliages n'aient suscité que peu de 

 recherches sur leur constitution et n'aient presque pas trouvé d'emplois 

 industriels. 



J'ai étudié la constitution des alliages aluminium-argent en me basant 

 sur leurs propriétés électriques, comme je l'avais déjà fait pour les alliages 

 aluminium-cuivre ('), mais en utilisant cette fois en plus les propriétés 

 thermo-électriques. Les résultats sont exprimés dans les graphiques sui- 

 vants, formés en prenant pour abscisses le pourcentage des métaux 

 constituants en volume et pour ordonnées les propriétés électriques des 

 alliages correspondants. 



La figure i se rapporte à la conduclivilé électrique ; la figure 2 au coefficient de tem- 

 pérature de la résistance électrique entre ©"et 100°; la figure 3 exprime dans sa partie 

 supérieure (a) le pouvoir thermo-électrique à 0° par rapport au plomb, dans sa partie 

 inférieure (b) la variation de ce pouvoir thernio-éleclrique avec la température; la 

 figure 4 donne la force électromotrice de dissolution dans du chlorure d'ammonium 

 par rapport à une électrode en charbon dépolarisée par du bioxyde de manganèse. 



Dans les trois premières figures, la ligne continue se rapporte aux échantillons 

 recuits et la ligne en pointillé aux échantillons trempés. Dans la figure 4 'a ligne con- 

 tinue et la ligne en pointillé représentent respectivement la force électromotrice maxima 

 et la force électromotrice limite des échantillons recuits. 



L'existence de deux composés définis Al-'Ag' et AlAg' devient manifeste 

 si nous appliquons aux courbes de conduclivilé et du coefficient de tempé- 

 rature les principes établis par M. H. Le Chatelier (i8g5) et complétés par 

 M. Guertler (1907), aux courl)es de la force électromotrice de dissolution 

 les principes indiqués par Laurie (1888) et aux courbes du pouvoir thermo- 

 électrique et de sa variation les principes que j'ai établis dans une publication 

 récente ( -). 



M. Pelrenko (igoô) indique par la mélliode de fusibilité les composés AlAg- et 

 AlAg^. La divergence avec les résultats que j'obtiens s'explique aisément par la diffi- 

 culté qu'on éprouve à préciser par la méthode de fusibilité la position d'un composé 

 défini englobe entre des solutions solides, comme c'est le cas de AI' Ag^. Dilféremnient 

 interprétées, les données de M. Fetrenko ne contredisent pas les miennes. 



M. Pouchine (1907) trouve en étudiant la force électromotrice de dissolution un 

 composé défini AlAg. L'alliage de cette composition montre au microscope une striic- 



(') Comptes rendus, t. C\L1\, 190g, p. 853. 

 ('-) Revue de Mélalltirgie, t. \1I, 1910, p. 34t. 



C. R., 1910, I" Semestre. (T. 150, N» 36.) 229 



